LAS UNIDADES 97 



Pouillet reconoció que la conductibilidad específica de los meta- 

 les varía con su grado de pureza. Bastan pequeñas cantidades de 

 impurezas para modificar la conductibilidad en proporciones con- 

 siderables. Así, según Pouillet, si se representa por 51 ,5 la conduc- 

 tibilidad específica de la plata que contiene 3,7 % de impureza, la 

 conductibilidad caeá 47,5 para 10 "/o de impurezas y á 38,8 para 

 25 %. Mathiessen y Hoizmann han hecho numerosas experiencias 

 sobre cobres de diversas procedencias. Han encontrado según la 

 impureza particular, conductibilidades que variaban de 14,2 á 

 92,6. Estando representada por 100 la conductibilidad del cobre, 

 trazas de arsénico la hacen bajar á 58, y 13 % de fósforo á 67,7. 

 El cobre que contiene 1 °/o de hierro solo tiene una conductibili- 

 dad igual á 27; con 0,48 % (Je hierro la conductibilidad no es más 

 que 34,6. 



Lrizaro Weiller ha mostrado que 2% de oro bastan para redu- 

 cir la conductibilidad de la plata de 100 á 60. 



Una pequeña cantidad de óxido de cobre mezclada al cobre bas- 

 ta para disminuir de más de 20 % la conductibilidad. 



Se explica fácilmente por estos ejemplos las divergencias presen- 

 tadas por los resultados de las medidas de conductibilidades espe- 

 cíficas hechas por diferentes experimentadores, sobretodo si han 

 operadoen épocas en que los metales eran obtenidos difícilmente 

 en estado de pureza perfecta. 



Ha sido desembarazando al cobre de las menores trazasde impu- 

 rezas y en particular del óxido de cobre, que se forma tan fácil- 

 mente durante la fusión, cómo Lázaro Weiller ha podido darle, de 

 una manera industrial, una conductibilidad igual á la de la 

 plata. 



El estado físico tiene igualmente una influencia notable sobre 

 la conductibilidad de los cuerpos metálicos. Así los metales reco- 

 cidos tienen una conductibilidad específica mayor que los metales 

 martillados. Según Mathiessen, la conductibilidad de la plata re- 

 cocida es superior en 8 % á la de la plata martillada ; el cobre 

 gana 2 % por el recocido. 



En general los metales conducen mejor al estado sólido que al 

 estado líquido. 



El bismuto, al contrario, conduce mejor al estado líquido ; cuan- 

 do está solidificado, su estructura cristalina disminuye considera- 

 blemente su conductibilidad. 



La conductibilidad específica de los metales disminuye cuando 



ANAL. SOC. CTENT. ARG. T. XXX 7 



